342 
haltige, wie Turmalin, Axinit u. s. w. In einer vulkanischen Gegend, wo 
das Vorkommen natürlichen Salmiaks etwas ganz Gewöhnliches ist, bedarf 
es nur des gleichzeitigen Vorkommens eines solchen Minerals, und alle 
Bedingungen zur Boraxsäure-Bildung sind gegeben. Bei überschüssigem 
Salmiak wird der Borax vollständig zerlegt in Kochsalz und Borsäure, so 
wie andere Borsäure-Verbindungen gewiss auch. Das Aufsteigen der 
Borsäure mit den heissen Dämpfen erklärt sich leicht im längst bekannten 
Verhalten dieser Säure, aus wässeriger oder weingeistiger Lösung mit 
den Dämpfen dieser Flüssigkeiten sich verflüchtigen zu können. Payen 
nahm Ammoniak in den von ihm aufgefangenen Dämpfen am Monte 
Rotondo in Toscana wahr, dem Fundorte der natürlichen Bor-Säure. 
Hermann: Identität von Troostit und Willemit (Erpm. und 
Murc#. Journ. XLVIl, 9 #.) Troostit findet sich zusammen mit Roth- 
Zinkerz und mit Franklinit in der Nähe von Sparta und von Sterling in 
New-Jersey. Surrarp und Tuomson gaben eine Charakteristik der Sub- 
stanz, und letzter lieferte auch eine Analyse. Erste stimmte vollkommen 
überein mit jener des Willemits von Sparta; nur letzte stand einer Ver- 
einigung beider Mineralien entgegen. Dieses veranlasste H. zur Wieder- 
holung der Zerlegung. Er fand, dass das besagte Mineral in der That ein 
Zink-Silikat sey, in dem ein Theil des Zinkoxydes durch Mangan-Oxydul 
und Talkerde vertreten wird. Tuomson nahm offenbar ein Gemenge von 
Zinkoxyd und Mangan-Oxydul für reines Mangan-Oxydul. Der von H. 
untersuchte Troostit war krystallisirt in sechsseitigen Prismen; in der 
Endigung fanden sich zwei Rhomboeder, wovon das stumpfere die gerade 
Abstumpfung des spitzeren bildete, und Spuren eines Skalenoeders. Theilbar 
nach dem Haupt-Rhomboeder, weniger deutlich nach dem Prisma. Bruch 
splitterig ins Kleinmuschelige. Die Krystall-Fläche schwach Glas-, der Bruch 
Fett-glänzend. Unrein grau ins Fleischrothe; stellenweise schwarz ge- 
fleckt und geadert. An den Kanten durchscheinend ; spröde; Apatit-Härte, 
Eigenschwere = 4,02. Im Kolben erhitzt nur Spuren von Wasser gebend; 
in der Zange an den Kanten zu weissem Email schmelzend. Mit Soda 
auf Kohlen erhält man viel Zink-Beschlag; von Phosphorsalz und Borax 
wird das Mineral leicht und ohne die geringste Gas-Entwickelung zu 
Gläsern gelöst, die Mangan-Reaktion zeigen. Als feines Pulver schon in 
der Kälte und ohne alle Gas-Entwickelung lösbar zur klaren Flüssigkeit, 
die nach der Sättigung der Säure gelatinirt. Gehalt: 
Glüh-Verlust . . . .1,00 
Kieselsäure. . . . 26,80 
Zinkoxyd .. .. ‚ni. .,.60,07 
Mangan-Oxydul . . 9,2% 
Lalkemie, 2 2.4 00 nu 2601 
Eisen-Oxydul . . . Spur 
100,00 
